▌アルカリに関する試験結果
DATA

神ゼロガード試 験 体：PAN 4X25S SUS410 ブランカ
試験条件：デシケーターに仕切りのある容器に対象品を入れ、対象品に次亜塩 素 酸 ナトリウム（PH=11.7）に 漬 け、経 過 状 態 を 20 日間（500 時間）確認する。
試験状態を写真−１に示す。
結写真−１

果対象品

試験開始状態次世代高耐食性ノンクロム電気亜鉛めっき

ZEROゼロクロメート

500 時間経過、試験体に錆は認められない。

▌アンモニアに関する試験結果
DATA

CHROMATE

従来めっきの10倍以上の耐食性能

試 験 体：PAN 4X25S SUS410 ブランカ
試験条件：アンモニア水（9.5 〜 10.5w/v%）80ml に純水 80ml を加え、約 5w/v% のアンモニア水を作成。
仕切りのある容器に作成したアンモニア水を対象品全体が漬かる

ステンレス製ねじ向け表面処理まで注いで 7 日間（168 時間）放置し、水洗いした状態を確認する。
試験開始状態を写真−１に示す。
写真−１

結対象品

試験開始状態果

7 日後（168 時間経過）試験後、水洗いしたものを写真−２に示す。
ねじ部に白錆びが認められるが赤錆は発生せず。

BLANCAブランカ

従来パシペート処理の100倍以上の耐食性能
写真−２

試験後状態

株式会社 神山鉄工所
本工社
場〒577-0067〒633-0021

大阪府東大阪市高井田西5-4-8 TEL.06-6782-2255（代） FAX.06-6782-3257
奈良県桜井市倉橋361
TEL.0744-43-1155（代） FAX.0744-43-1157
URL https://www.kamiyama-tekkosho.co.jp/
Email webmaster@kamiyama-tekkosho.co.jp

神ゼロガード
次世代高耐食性ノンクロム電気亜鉛めっき

ZERO

ゼロクロメート

CHROMATE

従来めっきの10倍以上の耐食性能

ステンレス製ねじ向け表面処理

BLANCAブランカ

従来パシペート処理の100倍以上の耐食性能

ゼロクロメート

SST 塩水噴霧試験結果

ユニクロ（公設試験研究機関）
開始前

72時間経過（JIS Z2371 に準拠）

赤錆発生
ゼロクロメート（自社試験）
開始前

648時間経過白錆発生

ゼロクロメート特殊化成被膜 1μ864時間経過赤錆発生

亜鉛被膜 8μ鉄下地

SST白錆200時間クリア（JIS 規格：ユニクロめっき 6 時間）

SST赤錆800時間クリア

ステンレス鋼板やハイテン鋼板でも焼付かない

ゼロクロメート（公設試験研究機関）

SUS410塩水噴霧試験
10,000時間以上赤錆なし

開始前

648時間経過

白錆発生
白錆発生

クロム・
コバルトフリーで環境にやさしい被膜1μで液だまりゼロ▢ REACH・RoHs 対応✓▢ 主成分シリカが傷部を修復✓▢ めっきの犠牲防食性能アップ✓▢ 薄膜で十字穴勘合性良好✓▢ 切削性能、ねじ込みトルクを損なわない✓▢ 従来ユニクロ被膜と同系色で変更容易✓

ねじ込みトルク
最大30％軽減

打ち込みタイム
最大10％軽減▢ REACH・RoHs 対応✓▢ 傷ついても自己治癒（使用後でも高耐食）✓▢ 犠牲防食で相手材も守る✓▢ 電食に強い✓▢ 表面が硬く焼付きにくい✓▢ パシペート処理と同系色で変更容易
✓赤錆発生
赤錆発生

ゼロクロメートはキズにも強い
ゼロクロメート

ねじ込み後品
試験結果

ゼロクロメート
開始前

DATA
試 験 体：PAN 4×35 ゼロクロメート※SS400 鋼板 t1.6 に試験体を打ち込み後、抜いた物を使用。
試 験 時 間：赤錆発生まで SST 試験 JIS Z2371 準拠
総 評
ゼロクロメートは使用後であっても高い耐食性を維持する。

未使用品
1,248時間経過

赤錆発生
施工動画

864時間経過

ねじ込み後品720時間経過

赤錆発生

DATA
試 験 体：PAN 4×13 ゼロクロメート
締結相手材：ガルバリウム鋼板 AZ150
試 験 時 間：240 時間 SST 試験 JIS Z2371 準拠

ゼロクロメート

電食
試験結果

ゼロクロメート

総 評
ゼロクロメートと六価クロメートは電食影響が小さい。

三価ユニクロ

六価クロメート

沖縄での暴露試験▌沖縄県北部
4,320時間経過

重塩害地域（海岸より約500ｍ）にて暴露試験実施
頭部観察写真他社合金めっき

変化無ねじ部観察写真

大阪での暴露試験
ゼロクロメート

暴露（大阪府内塩害地域）
試験結果

総 評
ゼロクロメートと六価クロメートは犠牲防食が認められる。
それ以外の製品は赤錆が発生した。

▌神山鉄工所屋上（東大阪市）にて耐候暴露試験実施
開始前

2,112 時間（3 カ月）経過写真
ゼロクロメート白錆発生

DATA
試 験 体：PAN 4×13 ゼロクロメート
締結相手材：SS400 鋼板 t1.6mm
試 験 時 間：2,112 時間（3 カ月）屋外経過時

三価ユニクロ

18,000時間経過

六価クロメート

変化無他社合金めっき

SUS410 パシペート

SUS410 他社高耐食不動態皮膜処理

ブランカは表面が硬く焼付きに強いので、従来ドリルねじ（先孔あり）とブランカ（先孔なしで一発施工）と比べステンレス鋼 t3.0mm

ブランカ

従来品てもねじ山がきれいに保たれます。

ステンレス鋼t3.0mmに、先孔を開け従来ドリルねじパシペート品をねじ込み（左側）。
ステンレス鋼t3.0mmに、先孔を開けずブランカドリルねじを一発施工（右側）。

ブランカ

暴露（大阪府内塩害地域）
試験結果

11,500時間経過

SST 塩水噴霧試験結果

白錆発生（JIS Z2371 に準拠）

▌塩素に関する試験結果
左：従来ドリルねじパシペート品、右：ブランカドリルねじ

大阪での暴露試験

開始前

ブランカ

DATA
試

験体：PAN 4×25S SUS410 ブランカ

試 験 時 間：12,300 時間（17 カ月）屋外経過時
総 評
各種金属において電食の影響を受けていない。

DATA
試 験 体：PAN 4×25S SUS410 ブランカ
試験条件：デシケーター内径φ239・有効高さ 188 を使用し、以下の３条件で試験を行う。
試験状態を写真−１に示す。
試験条件①：次亜塩素酸ナトリウム 6%(60000ppm)1,000ml 入れる 濃度 6％
試験条件②：次亜塩素酸ナトリウム 6%(60000ppm)500ml と水 500ml 入れる 濃度 3％
試験条件③：次亜塩素酸ナトリウム 6%(60000ppm)100mlと水 900ml 入れる 濃度 0.6％
棚板を置いて対象品を並べ蓋をする。
蓋をあけず 1,000 時間放置し、1,000 時間後蓋をあけ中身を確認する。

SS400 鋼板開始前

6,144時間経過

12,300時間経過

犠牲防食が働き、鉄板の赤錆発生も抑えている
写真−１

アルミ板
開始前

6,144時間経過

12,300時間経過

試験状態写真結 果（１）1,000 時間経過写真を写真−２〜４に示す。
（２）いずれも試験体に錆は認められない。

電食は発生していない

ガルバリウム鋼板
開始前

6,144時間経過

12,300時間経過

写真−２

電食は発生していない

試験条件①

写真−３

試験条件②

写真−４

試験条件③